ETD'HISTOIRBNATURELLE. i35 



diutn ; il etoit insoluble dans I'acide nitrjque , et le poids absolu 

 excedoit celui du platine originairement employe. L'esperience 

 qui reussit le mieux par cette methode fut accompagnee des cir- 

 constances suivantes. Je fis dissoudre loo grains de platine dans 

 I'acide nitro-muriatique ; j'y ajoutai ensnite 200 grains d'oxide 

 rouge de mercure prepare par I'acide nitrique , mais comtne cela 

 re suffisoit pas pour saturer I'exces d'acide, je continual d'en 

 mettre jusqu'a ce qu'il cessat de s'en dissoudre. D'un autre cote, 

 je preparai du sulfate vert de f'cr, et je le mis dans un matras a 

 long col. Je versai ensuite la solution de platine et de mercure 

 dans celle de sulfate vert de far, et je fis chauffer sur un bain da 

 sable ; en moins d'une demi-heure il se forma un precipite abon- 

 dant, et le dedans du matras fut revetu d'une couche metallique 

 tres-miiice. La liqueur fut passee sur un filtre que j'avois pese , 

 et le precipite fut bien lave et seche apres que je I'eus fait digerer 

 avec de I'acide muriatique. J'en ramassai autant qu'il nie fut pos- 

 sible. II resta sur le filtre 12 grains, qui avcc 264 que j'avois 

 rainasses, faisoient en tout 276. La liqueur surrageante contenoit 

 encore une portion de mercure et environ 8 grains de platine. 

 Ainsi les 276 grains etoient composes de platine 92 , et mercure 

 184. D'apres cela il paroit que 100 grains de platine pcuvent de- 

 terminer Ja [recipitation d'environ 200 grains de mercure par le 

 sulfate de fer, et que dans cette proportion ils sont reciproque- 

 ment satures. Les 264 ramasses du filtre furent exposes a une 

 chaleur rouge obscure, et reduits par ce moyen a i44» Les 1?, 

 rcstes sur le filtre auroient donne 7, ce qui eut fait en tout 

 i5i. Cette substance etoit sous la forme d'une poudre fine et 

 avoit un brillant meiallique. Je la mis alors dans un creuset de 

 cliarlion , et elle se fondit en un bouton. Ce bouton pesoit 128 

 grains, et avcc ce qui etoit reste sur le filtre eut pese i35 , done 

 92 etoient [latine. L'alliage etoit dont compose d'environ deux 

 parties de ce metal et d'une de mercure. Sa pesantcur specifique 

 etoit de 11,2; elle etoit complettement soluble dans i'acide nitri- 

 que, se fondoil aisement avec du soui're, precipitoit par le sulfate 

 vert de fer, en un mot, ne pouyolt en aucune maniere se distin- 

 guer du ]i;iiladi.uin. 



Exp. II. PoiT essayer une autre methoJe de former le palla- 

 dium par la vuie humide , j'ai mis du fer metallique dans une 

 solution melee de platine et de mercure. Les deux metaux furent 

 [>recipites, et le precipite fut .soumis au meme traitement que 

 dans I'experience precedente , mais le succ^s fut moins compiet. 

 Le feu peut precipiter le platine ou le mercvire separement > mais 



